标题：陶瓷面砖
​分类
按材质分类以陶瓷为原料制成的面砖。陶瓷面砖包括内墙陶瓷面砖(釉面砖)、外墙陶瓷面砖(墙地砖)、陶瓷锦砖及玻璃锦砖。
1.内墙陶瓷面砖
用于内墙装饰的薄片精陶建筑材料。可分为正方形、矩形、异形配件砖等品种。按其组成区分有：石灰石质、长石质、滑石质、硅灰石质、叶蜡石质等。其化学成分（重量%）约为：SiO260-70，Al2O315-22，CaO1.0-10，MgO1.0-3.0，R2O<1.0。将磨细的泥浆脱水干燥并进行半干法压型。素烧后施釉入窑釉烧，或生坯布施釉一次烧成。也有采用注浆法成形的。釉面砖主要物理性能为：耐急冷急热性150℃，一次不裂，吸水率不大于22%，白度不小于78%，耐蚀性好，适用于建筑物内部装饰。
2.外墙陶瓷面砖
外墙面砖是以陶土为原料，半干压法成型，经1100 左右煅烧而成的粗炻类制品外墙面砖的质量要求为：表面光洁，质地坚固，尺寸色泽一致，不得有暗痕和裂纹。
3.陶瓷锦砖和玻璃锦砖
陶瓷锦砖是以优质瓷土烧制成片状小瓷砖再拼成各种图案反贴在底纸上的饰面材料是优良的室内外墙面(或地面)饰面材料陶瓷锦砖和玻璃锦砖的质量要求为：质地坚硬，边棱整齐，尺寸正确，脱纸时间不得大于40min。
按特性分类1.釉面内墙砖
（1）分类
陶质砖可分为有釉陶质砖和无釉陶质砖两种，其中，以有釉陶质砖即釉面内墙砖应用最为普遍，属于薄形陶质制品（吸水率>10%，但不大于21%）。釉面内墙砖采用瓷土或耐火粘土低温烧成，坯体呈白色或浅褐色，表面施透明釉、乳浊釉或各种色彩釉及装饰釉。
釉面内墙砖按形状可分为通用砖（正方形、矩形）和配件砖；按图案和施釉特点，可分为白色釉面砖、彩色釉面砖、图案砖、色釉砖等。
（2）特性
釉面内墙砖强度高、表面光亮、防潮、易清洗、耐腐蚀、变形小、抗急冷急热。表面细腻、色彩和图案丰富，风格典雅，极富装饰性。
釉面内墙砖是多孔陶质坯体，在长期与空气接触的过程中，特别是在潮湿的环境中使用，坯体会吸收水分，产生吸湿膨胀现象，但其表面釉层的吸湿膨胀性很小，与坯体结合的又很牢固，所以，当坯体吸湿膨胀时会使釉面处于张拉应力状态，超过其抗拉强度时，釉面就会发生断裂。尤其是用于室外时，经长期冻融，釉面内墙砖会出现表面分层脱落、掉皮现象。所以，釉面内墙砖只能适用于室内，不能用于室外。
（3）技术要求
釉面内墙砖的技术要求有尺寸偏差、平整度、表面质量、物理性能和抗化学腐蚀。其中，物理性能的要求为：吸水率平均值大于10%（单个值不大于9%，当平均值大于20%时，生产厂家应说明）；破坏强度和断裂模数、抗热震性、抗釉裂性、应合格或检验后报告结果。
（4）应用
釉面内墙砖主要用于民用住宅、宾馆、医院、学校、实验室等要求耐污、耐腐蚀、耐清洗的场所或部位，如浴室、厕所等，既有明亮清洁之感，又可保护基体，延长使用年限。它用于厨房的墙面装饰，不但清洗方便，还可兼有防火功能。[1]
2.陶瓷墙地砖
陶瓷墙地砖是陶瓷外墙面砖和室内外陶瓷铺地砖的统称。由于目前陶瓷生产原料加工的不断改进，这类砖在材质上可满足墙地两用，统称为陶瓷墙地砖。
（1）分类
墙地砖采用陶土质粘土为原料，经压制成型再高温（1100℃左右）焙烧而成，坯体带色。根据表面施釉与否，分为彩色釉面陶瓷墙地砖、无釉陶瓷墙地砖和无釉陶瓷地砖，前两类属于炻质砖，后一类属于细炻类陶瓷砖。炻质砖的平面形状分为正方形和长方形两种，其中长宽比大于3的通常称为条砖。
（2）特性
陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小（<10%）、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
（3）技术要求
炻质砖的技术要求有：尺寸偏差、边直度、直角度和表面平整度、表面质量、物理力学性能与化学性能。其中物理性能与化学性能的要求为：吸水率的平均值不大于10%；破坏强度和断裂模数、耐热震性、抗釉裂性、抗冻性、地砖的摩擦系数、耐化学腐蚀性应合格或检验合格后报告结果。
无釉细炻砖的技术要求有：尺寸偏差、表面质量、物理力学性能。物理力学性能中的吸水率平均值为3%<E≤6%，单个值不大于6.5%；其他物理性能和化学性能技术要求项目同炻质砖。
（4）应用
炻质砖广泛应用于各类建筑物的外墙和柱的饰面和地面装饰，一般用于装饰等级要求较高的工程。用于不同部位的墙地砖应考虑其特殊要求，如：用于铺地时，应考虑彩色釉面墙地砖的耐磨类别；用于寒冷地区的应选用吸水率尽可能小、抗冻性能好的墙地砖。
无釉细炻砖适用于商场、宾馆、饭店、游乐场、会议厅、展览馆的室内外地面。各种防滑无釉细炻砖也广泛应用于民用住宅的室外平台、浴厕等地面装饰。
墙地砖的品种创新很快，劈离砖、麻面砖、渗花砖、玻化砖、大幅面幕墙瓷板等都是常见的陶瓷墙地砖的新品种。
3.陶瓷锦砖
（1）分类
陶瓷锦砖时陶瓷什锦砖的简称，俗称马赛克，是指由边长不大于40mm、具有多种色彩和不同形状的小块砖，相拼组成各种花色图案的陶瓷制品。陶瓷锦砖采用优质瓷土烧制成方形、长方形、六角形等薄片状小块瓷砖后，再通过铺贴盒将其按设计图案反贴在牛皮纸上，称作一联，每40联为一箱。陶瓷锦砖可制成多种色彩或纹点，但大多为白色砖。陶瓷锦砖的表面有无釉和施釉两种。
（2）特性
陶瓷锦砖具有色泽明净、图案美观、质地坚实、抗压强度高、耐污染、耐腐蚀、耐磨、耐水、抗火、抗冻、不吸水、不滑、易清洗等特点，它坚固耐用，且造价较低。
（3）应用
陶瓷锦砖主要用于室内地面铺贴，由于砖块小，不宜踩碎，适用于工业建筑的洁净车间，工作间、化验室以及民用建筑的门厅、走廊、餐厅、厨房、浴室等的地面铺装，也可用作高级建筑物的外墙饰面材料，它对建筑立面具有良好的装饰效果，且可增强建筑物的耐久性。[1]
贴施工方法
内墙陶瓷面砖镶贴镶贴前，应在水泥砂浆基层上弹线分格，弹出水平垂直控制线镶贴用砂浆宜采用1 2水泥砂浆，砂浆厚度6 10mm 为改善砂浆的和易性，可掺不大于水泥重量15 的石灰膏釉面砖的镶贴也可采用专用胶粘剂或聚合物水泥浆，后者的配比(重量比)为水泥：107胶：水=10 0.52.6 釉面砖镶贴前先应湿润基层，然后以弹好的地面水平线为基准，从阳角开始逐一镶贴
外墙陶瓷面砖镶贴外墙底中层灰抹完后，养护1 2d即可镶贴施工镶贴前应在基层上弹基准线，方法是在外墙阳角处用线锤吊垂线并用经纬仪校核，用花蓝螺丝将钢丝绷紧作为基准线以基准线为准，按预排大样先弹出顶面水平线，然后每隔约1000mm弹一垂线在层高范围内按预排实际尺寸和面砖块数弹出水平分缝分层皮数线一般要求外墙面砖的水平缝与窗台面在同一水平线上，阳角到窗口都是整砖外墙面砖一般都为离缝镶贴，可通过调整分格缝的尺寸来保证不出现非整砖在镶贴面砖前应做标志块，灰饼并洒水润湿墙面。镶贴外墙面砖的顺序是整体自上而下分层分段进行，每段仍应自上而下镶贴，先贴墙柱腰线等墙面突出物，然后再贴大片外墙面镶贴时先在面砖的上沿垫平分缝条，用1 2的水泥砂浆抹在面砖背面，厚度约6 10mm，自墙面阳角起顺着所弹水平线将面砖连续地镶贴在墙面找平层上镶贴时应平上不平下，保证上口一线齐竖缝的宽度和垂直度除依弹出的垂线校正外，应经常用靠尺检查或目测控制，并随时吊垂直线检查一行贴完后，将砖面挤出的灰浆刮净并将第二根分缝条靠在第一行的下口作为第二行面砖的镶贴基准，然后依次镶贴分缝条同时还起着防止上行面砖下滑的作用分缝条可于当日或次日起出，起出后可刮净重复使用一面墙贴完并检查合格后，即可用1 1的水泥细砂浆勾缝，随即用砂头擦净砖面，必要时可用稀盐酸擦洗，然后用水冲洗干净。
陶瓷锦砖的镶贴陶瓷锦砖镶贴前的准备工作，如基层处理弹线分格与镶贴外墙面砖和内墙釉面砖基本相同只是由于锦砖的粘贴砂浆层较薄，故对找平层抹灰的平整度要求更高一些弹线一般根据锦砖联的尺寸和接缝宽度(与线路宽度同)进行，水平线每联弹一道，垂直线可每2~3联弹一道镶贴施工应由二人协同进行，一人先浇水润湿找平层，刷一道掺有7 10 107胶的聚合物水泥浆，随即抹结合层的砂浆，厚度2 3mm，用刮尺赶平，再用木抹子搓平抹灰面积不宜过大，应边抹灰边贴锦砖另一人将锦砖纸面朝下铺在平板上，用湿布擦净表面灰尘，满刮1 2mm厚的聚合物水泥浆，边刮边向下挤压，水泥浆的水灰比控制在0.3 0.35之间满刮水泥浆后，两手提起联的上边递给第一人，随即按控制线贴于墙面上，第一匹的下口要紧靠水平木托板之上然后用拍板拍平压实，最后用拍板靠放在锦砖上用小木锤子满敲一遍，使其平整地紧贴于墙面之上整个墙面的镶贴顺序为每段自下而上，而各段之间是从上至下镶贴0.5 1h后即可在锦砖纸面上用软毛刷刷水浸润，待纸面颜色变深(一般需20 30min)便可揭纸，揭纸的方向应与铺贴面平行并靠近锦砖表面，这样可避免锦砖小块被揭起揭纸后及时清除锦砖表面的粘结糨糊，发现掉粒及时补贴，有歪斜的可用拨刀拨正复位，并及时用拍板木锤敲打平实，调整应在水泥初凝前完成为保证锦砖缝隙完全被水泥浆填满，揭纸后可在表面用橡皮刮板刮些与原粘贴砂浆同颜色同稠度的砂浆，并撒上少许细砂反复推擦，直至缝隙实，表面洁净擦缝后应及时清洗表面，隔日可喷水养护。